Künstliche Nachbildung. 
443 
gab, so bestand der Itest aus einem sehr feinen farblosen Pulver, in welchem 
man bei starker Vergrösserung neben vorherrschenden nxndlichen isotropen 
Körnchen auch Kryställchen der Formen ooO{ltO) und ooO{l 10}.ocOc5o{100} 
erkennt (Rosenbusch, Mikr. Physiogr. Mineral. 1885. 284). — C. und G. Friedei 
erhitzten das den Nephelin (s. oben) ergebende Gemenge von Glimmer und Ätz- 
natron unter Zusatz von Chlornatrium vom — 2 fachen Gewicht des Glimmers 
bis gegen 500° C. und gewannen reichlich graue isotrope Krystalle und krystal- 
linische Ki'usten von Sodalith, Dodekaöder mit Hexaeder, auch Zwillinge, gemengt 
mit Nephelinkrystallen (Bull. soc. min. XIII. 1890. 183). Lemberg eihielt 
durch Glühen von Elaeolithpulver mit Chlornatrium nichtkrystallisirte Schmelz- 
producte von einer sodalithähnlichen Zusammensetzung; ein sehr feines Sodalith- 
pulver resultirte durch 78-stiindige Behandlung von Kaolin bei 200° C. mit 
20-procentiger Natronlauge, die mit Chlornatrium gesättigt war (Z. geol. Ges. 
Bd. 28. 1876. 602; Bd. 39. 1887. 596). — Moroziewioz hielt eine Mischung 
von der Zusammensetzung: 65 Theile Si02. SH-^O, 44 Theile Al.2O3.3H.2O und 
33 Theile Gyps in überschüssigem Glaubersalz ca. 6 Stunden auf einem Münke- 
schen Brenner in einem Platin tiegel ; die mit kaltem Wasser behandelte und 
o'änzlich ausgewaschene Schmelze lieferte ein grauliches bis bläuliches, un- 
Lhmelzbares, mit Säuren gelatinirendes Pulver und zeigte u. d. M. reguläre 
Kryställchen der Comb. cxiOoo.ocO, meist mit sehr schwacher Doppelbrechung 
und angeblicher Zwillingslamellirung nach ooO (die für holoedrisch -reguläre 
Substanzen nicht möglich wäre); diese Kryställchen wurden für Haüyn ge- 
halten (N. Jahrb. f. Min. 1892. II. 139). 
Melilith hat sich oftmals als Aussoheidungsproduct aus Hochofenschlacken 
dargeboten, welche namentlich von J. H. L. Vogt untersucht wurden. Melilith 
wurde als tetragonale Tafeln von ca. 3 mm Durchmesser und 1,5 mm Höhe er- 
zeugt gefunden in einer Ringofenkammer der Portlandcementfabrik zu Nienbuig 
a. d. Saale (Bodländer, N. Jahrb. f. Min. 1892. I. 53). — Fouque und Michel 
Levy, sowie Bourgeois (Ann. de phys. et de chim. (5) XIX. 1883) haben auch 
tetragonale Tafeln desselben absichtlich als Krystallisationsproduct aus Schmelz- 
flüssen erhalten. Unter den verschiedenen Silicaten, in welche geschmolzener 
Granat oder Vesuviau beim Erstarren zerfällt, wird auch Melilith angegeben 
(vgl. N. Jahrb. f. Min. 1884.1. 158. 173). 
Leu eit mit mehreren charakteristischen Kennzeichen der natürlichen Krj- 
stalle, mit schwacher Einwirkung auf polarisirtes Licht, mit den sich schneidenden 
Systemen von Zwillingslamellen, mit central eingelagerten Glaseinschlüssen wurde 
von Fouquö und Michel Lövy auf dem S. 441 angegebenen Wege künstlich aus 
dem Schmelzfluss dargestellt. — Ilautefeuille erhielt messbare Leucitkrystalle 
durch längere Schmelzung von Kieselsäure mit einem Überschuss von Thonerde 
in Kaliumvanadinat bei Rothgluth (Comptes rendus Bd. 90. 1880. 313. 378). 
St. Meuuier Hess in der Rothgluth Wasserdampf und Chlorsiliciumdampf auf 
Aluminium und kaustisches Kali einwirken und erhielt schöne bräunliche Ikosi- 
tetraöder, ohne Einwirkung auf das polarisirte Licht, welche er nach der Analyse 
